﻿64 



a) 2 Theile Glaukophanmischung, in der etwas Thonerde 

 durch Eisenoxyd vertreten war : 9 [Na 2 Al 2 3 4 Si 2 ] mit Na 2 

 Fe 2 3 4Si0 2 und 1 Theil Diopsid* 



Die procentuale Zusammensetzung wird durch folgende Zahlen 

 repräsentirt. 



Si0 2 . . 



. . 57.64 



Al 2 O s . . 



. . 16.12 



Fe 2 3 . . 



. . 1.20 



CaO . . 



. . 8.37 



MgO . . 



. . 5.37 



FeO . . 



. . 1.10 



Na 2 . . 



. . 10.20 





100.00 



b) 3 Theile obiger Natron-Silicat-Mischung mit 2 Theilen 

 Diopsid; die Zusammensetzung des Gemenges ist: 



Si0 2 . . 



. . 57.00 



A1 2 3 . . 



. . . 12.15 



Fe 2 3 . . 



. . 0.94 



Fe 



. . . 1.65 



CaO . . 



. . . 12.56 



MgO . . 



. . . 8.05 



Na 2 



. . . 7.65 





100.00 



Die erstgenannte Mischung, in der das Natrium-Silicat mehr 

 vorherrscht, erstarrt nicht ganz krystallinisch und finden sich 

 in lichtem Glase zahlreiche strahlige Augit-Ausscheidungen ; an 

 manchen Stellen ist die Schmelze sogar ganz krystallinisch aber 

 nicht körnig, sondern radial-faserig, sphärolithisch erstarrt. 



Die zweite Mischung, in der also das Diopsid-Silicat und 

 das Akmit-Silicat zu gleichen Theilen vertreten sind, ist fast ganz 

 krystallinisch in langen Augitleisten, zum Theil mehr körnig, er- 

 starrt, doch scheint nicht ein krystallographisch dem Akmit nahe- 

 stehender Pyroxen, sondern ein gewöhnlicher Angit sich gebildet 

 zu haben, denn die Auslöschungsschiefe ist oft sehr bedeutend, 

 über 40°, auch die Interferenzerscheinungen im parallelen und 

 convergenten Lichte sind die der von früheren Versuchen erwähn- 

 ten Augite; ebenso zeigt sich die prismatische Spaltbarkeit; doch 



* Diopsid vom Zillerthale, analysirt siehe Doelter. Tscherm. Mineral, 

 u. petrogr. Mitth. 1878. 



